— 178 — 



messenden Voltmeters während 2 Minuten, von Null mit gleich- 

 massiger Geschwindigkeit auf den Anfangswert von 42 Volt, 

 sinkt während 4 Minuten auf 37 Volt, um jetzt konstant zu 

 bleiben (Stromverl^raucli des Deprez- Voltmeters bei Endanschlag 

 der Skala 0,00274 Amp.). 



Nachdem es sich so gezeigt hatte, dass auch bei Verwen^ 

 düng von reinen Materialien, selbst bei Gleichstromspannungen 

 von erheblich unter 22 Volt stets ein, wenn auch schwacher, 

 Stromdurchgang stattfindet (vergleiche die Anschauung ^•on Scott^), 

 wonach sich die Aluminiumzelle „wie ein Condensator mit einem 

 verhältnissmässig grossen Widerstand parallel geschaltet und 

 einem sehr kleinen Widerstand [des Elektrolyten] dahinter ge- 

 schaltet" verhält) , wurde zur Untersuchung zweier grösserer 

 untereinander gleicher Zellen geschritten. Die 2 Zellen enthielten 

 je 4 blanke Grossoberflächen-Bleiplatten (von der Akkumulatoren- 

 Fabrik Oerlikon); je 5 Aluminiumplatten von 1mm Dicke (von 

 den Neuhausener Aluminiumwerken, 98 — 99^0 Aluminium enthal- 

 tend) mit je ca. 30 1. kalt gesättigter Alaunlösung. Wirksame 

 Aluminiumoberfläche pro Zelle 48 dm-; wirksame Bleioberfläche 

 je ca. 45 dm^. Mittlerer Abstand der Aluminium- und Pb. 

 Platten ca. 1 cm. Diese 2 Zellen wurden nun hintereinander 

 geschaltet und mit Gleichstrom formiert. Bei 0,4 Amp. Strom- 

 durchgang (AI. -Anode) war, nach Ablauf von 4 Stunden die 

 Klemmenspannung erst auf 10 Volt gestiegen; bei Verstärkung 

 des Stroms auf 2 Ainp. stieg sie im Verlaufe von 10 weiteren 

 Minuten auf 63 Volt, um hier bei dieser Stromstärke konstant 

 zu bleiben. Unmittelbar nachher wurden die bei nachstehend an- 

 gegeben Klemmspannungen durchgehenden Stromstärken er- 

 mittelt : 



Die Zellen durchfliessende Stromstärke in Amp 



0,000205 Amp. 



0,00055 „ 



0,00136 



0,00216 



0,003 



0,007 



0,011 bis 0,008 abnehmend 



>) Wiedemann Annalen, 1899. S. 4.06. 



